D E Dijon, lySJ. 413 



ibus laquelle etoit du fer noir. Une portion 

 de cette croute qui avoit coule , etoit de 

 tres-boii acier. Un autre morceau de fonte 

 grife , traitee de la meme maniere , puis forgee 

 a chaud & trempee , devint ii dure que la 

 lime ne pouvoit y mordre. (^Ibld.) 



19°. Un morceau de fonte a grains fins , 

 d'un gris clair, de I'epaiileur de ~ de pouce , 

 de la forme d'une lame d'epee , fut cemente 

 pendant 14 jours dans -la poudre d'os calcines 

 au btanc; ii fe trouva apres cela plus trai- 

 table a la iime , malleable a froid , pre- 

 fentoit des James blanches dans fa caffure , 

 fe laiffoit forger & etendre apres avoir ete 

 chaufFe au rouge, foudoit paffablement avec 

 le fable fin, pouvoit etre tire en petits bar- 

 reaux, & fe comporta a la trempe comme de 

 Vacier Jin'^ il paroifToit feulement que la fur- 

 face exterieure avoit paffe a I'etat de fer, 

 (^ Ibid. n. J. ) 



20°. Un morceau de pareille fonte, tenu 

 de meme dans un cement compofe de parties 

 egales d'os calcines au blanc & de pouffiere 

 de charbon , a bien durci a la trempe & pre- 

 fente a la caffure le grain d'un acier commun, 

 mais il fe brifa tout de fuite fous le marteau. 

 La fonte blanche traitee dans le meme ce- 

 ment, fe montra d'abord un peu plus douce, 

 cependant elle fe fendit bientot vers les an- 

 gles. ( Ibid. ) 



21°. Pour determiner encore avec plus de 

 precifton I'adion differente de ces cemens , 

 M. Rinman imagina de garnir le fond d'un 



